240 
A. Johnsen, Optisches Drehungsvennögen 
2. ist die Normalstellung- der einen Prismenfläche mit einem Fehler 
behaftet, dessen Einfluß auf die Ablenkung A allerdings irrelevant 
ist, 3. treten in die Formel zur Berechnung des Index die ganzen 
AVinkel cf und fl, also auch deren ganze Messungsfehler ein. 
Die Fehler in der Orientierung der Prismenflächen fand ich 
stets < + 0°15', doch mögen sie in Wirklichkeit wohl bis +25' 
betragen , da die orientierenden Kristallflächen oft infolge von 
Yizinalbildungen gerade an solch großen Kristallen von Li 2 SÜ 4 . H 2 0 
falsche Reflexe liefern. Immerhin berechnet sich der einem Orien- 
tierungsfehler von +2 5' entspringende Fehler des Breeliungsindex 
für obige Kristallart nur zu + 0,0001 im Maximum. 
Fig. 4 zeigt die optische Orientierung im Natriumlicht. 
Zur Feststellung und Messung des Drehlings Vermögens dienten 
mir ausschließlich normal zur spitzen Bisektrix a orientierte Platten, 
weil senkrecht zu einer optischen Achse gerichtete Tafeln 
entweder viel kleiner oder viel dünner als jene ausfallen mußten. 
Es ist aber die Genauigkeit der pro 1 mm definierten spezifischen 
Drehung sehr annähernd 1 proportional dem parallel einer optischen 
Achse liegenden Durchmesser der untersuchten Platte. Die Drehungs- 
messung läßt sich an zweiachsigen Kristallen infolge der inneren 
konischen Refraktion im parallelstraliligen Licht nicht ausführen, 
1 Nur annähernd wegen der mit dem Durchmesser proportional 
wachsenden Rotationsdispersion . die jedoch zwischen D, und D.> des 
Natriumlichtes sehr gering zu sein pflegt; sie beträgt bei NaC10 3 und 
bei Quarz weniger als 1' pro 1 mm. 
Fig. 4. 
Optisches Dreliungs vermögen . 
